Рений

{{Химиялық элемент|нөмірі75|жылжу модульі178|жылусыйымдылығы28,43|молярлық көлем8,85|тор құрылымыАлтыбұрышты (тығыз оралған)|Тор құрылымыАлтыбұрышты (тығыз оралған)|тор параметрлеріa2,761 c4,456|c/a қатынас1,614|Дебай температурасы416,00|жылуөткізгіштік48,0|Юнг модульі463|Пуассон коэффициенті0.30|балқу жылуы34|Моос қаттылығы7.0|Виккерс қаттылығы1350–7850|Бринеллий қаттылығы1320–2500|CAS тіркелу нөмірі7440-15-5|қб қысымы 13303|қб қысымы 103614|қб қысымы 1004009|қб қысымы 1 k4500|қб қысымы 10 k5127|қб қысымы 100 k5954|булану жылуы704|қайнау температурасы5869 K (5596&nbsp;°C, 10105&nbsp;°F)|ион радиусы(+7e) 53 (+4e) 72|электртерістілігі1,9|электродты потенциалRe←Re 3+ −0,30 В|Электродты потенциалRe←Re 3+ −0,30 В|тотығу дәрежелері−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7|иондалу энергиясы 1760|иондалу энергиясы 21260|иондалу энергиясы 32510|фазаҚатты дене|тығыздық21,02 (лат. Rhenіum; Re) — элементтердің периодтық жүйесінің VІІ тобындағы хим. элемент, ат. н. 75, ат. м. 186,207. Рений – ақшыл сұр түсті, иілгіш металл; тығызд. 21,03 г/см 3 , балқу t 3180 °С, қайнау t 5627 °С, кристалдық торы гексагоналды, тығыз жинақталған. Табиғатта тұрақты 185 Re және радиоактивті 187 Re (T 1/2 10 10 жыл) изотоптары бар. Жер қыртысындағы салмақ мөлш. 7*10 -8 %. Ренийдің табиғатта бар екендігін 1871 ж. Д.И. Менделеев болжаған, 1925 ж. колумбит минералын зерттеу кезінде ағайынды неміс ғалымдары И. және В.Ноддактар мен О.Берг ашты. Рений атауы Германиядағы Рейн өз-нің лат. аталуынан (Rhenus) шыққан. Табиғатта молибденитпен бірге кездеседі. Қазақстан ғалымдары Ренийдің жалғыз минералын (Re 3 Mo 3 Pb 4 S 16 ) ашып, оны жезқазғанит деп атады. Тотығу дәрежесі +7-ден —1-ге дейін. Қалыпты температурада тұрақты. 300 °С-тан жоғары температурада оттекпен оксидтер (ReO 3 , Re 2 O 7 ) түзіп әрекеттеседі; F 2 , Cl 2 -мен, ал 700 — 800 °С-та күкірт буымен реакцияға түседі. Рений азот қышқылында, ыстық күкірт қышқылында және сутек асқын тотығында еріп, күшті қышқыл HReO 4 түзеді. HReO 4 сілтілермен, карбонаттармен және металл оксидтерімен әрекеттесіп, суда ерігіштігімен ерекшеленетін перренаттар алынады. Таза Ренийді — 500-800 °С-та тех. металдан алынатын Re 2 O 7 немесе ReF 6 қосылыстарын тотықсыздандыру арқылы және молибден кендерінен алады. Ренийдің вольфраммен қорытпасы электр шамы мен электр вакуумдық аспаптардың қыздырғыш сымдарын, баяу балқитын қорытпасы ұшақ пен зымыран тетіктерін жасауда және катализатор ретінде қолданылады. Ренийдің бірқатар физикалық қасиеттері бойынша VI топтағы баяу балқитын металдарға (молибден, вольфрам), сондай-ақ платина тобындағы металдарға жақындайды. Ренийдің балқу температурасы бойынша металдар арасында екінші орынды алады, тек вольфрамнан, ал тығыздығы бойынша — төртіншіден (осмийден, иридийден және платинадан кейін). Қайнау температурасы бойынша химиялық элементтер арасында бірінші орында тұр (5869 вольфрам 5828 салыстырғанда) Химиялық қасиеті Ықшам рений қалыпты температурада ауада тұрақты. 300°С жоғары температурада металдың тотығуы байқалады, 600°С жоғары температурада қарқынды тотығу жүреді. Рений вольфрамға қарағанда тотығуға төзімді, азотпен және сутекпен тікелей әрекеттеспейді; рений ұнтағы сутекті ғана сіңіреді. Қыздырған кезде рений фтормен, хлормен және броммен әрекеттеседі. Рений тұз және фторлы қышқылдарда дерлік ерімейді және күкірт қышқылымен қыздырғанда да әлсіз әрекеттеседі, бірақ азот қышқылында оңай ериді. Рений сынаппен амальгама түзеді. Рений сутегі асқын тотығының сулы ерітінділерімен әрекеттесіп, рен қышқылын түзеді.